BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 7. N:0 8. 25 



Material c. *J*^"^^^'^ W. 



1 mm. 



Munksjö l:ma tjock förhydningspapp 0,1 02 1,329 76 



d:o 2:da d:o d:o 0,094 1,323 71 



d:o golfpapp 0,088 1,698 52 



Fiskeby l:ma tjock förhydningspapp 0, 103 1,240 83 



d:o 2:da d:o d:o 0,i02 1,296 79 



d:o golfpapp 0,083 2,232 37 



Munkedals förhydningspapp 0,090 0,863 104 



De uti kolumnen W anförda siffrorna angifva det antal 

 kilogr. v. e , som per timme och qv. mtr genomgå motsva- 

 rande pappsort ifall temperaturskilnaden mellan ytorna är 

 1° C. Dervid fästes naturligen blott afseende vid den egent- 

 liga ledningen och ej på den värmegenomgåno;, som kan 

 härleda sig från luftens passerande genom pappen. 



Alla de värden å c, som i det föregående blifvit an- 

 förda, äro medeltal af flera — i intet fall mindre än 3 — 

 bestämningar. 



Angående fuktighetens inverkan på ledningsförmågan, 

 hafva äfvenledes några försök blifvit anstälda, ehuru endast 

 förberedande och i afsigt att lära känna de gränser, som vid 

 värmeundersökningar af ofvannämnda slag ej kunna öfver- 

 skridas, utan att koefficientens e variationer blifva så stora, 

 att de falla utom observationsfelens gränser. Till belysning 

 af denna fråga må anföras följande siffror, hvilka erhållits 

 vid försök med sandsten: 



c. 



Sandsten lufttorkad 2,77 



d:o d:o + 0,io % vatten 2,89 



d:o d:o -I- 0,60 % d:o 3,02 



d:o d:o 4-0,6 6 % d:o 3,io 



Liknande iakttagelser, ådagaläggande ledningsförmågans stora 

 känslighet för inverkan af fuktighet, hafva flera gånger blifvit 

 gjorda vid de tillfällen, då stanniolbeläggningen brustit. 

 Försök, vid hvilka fuktighet intränger i materialet, måste 

 derför anses vara behäftade med mycken osäkerhet, och 

 öfver hufvud taget bör vid bestämningar af värmelednings- 

 förmågan den aldra största försigtighet iakttagas med hänsyn 

 till fuktighetstillståndet. 



Jemte fuktigheten orsakar sannolikt äfven ett stort antal 

 andra omständigheter modifikationer i ledningsförmågan 



3 



